( 1024 ) 
bien décolorés par un composé de manganèse, selon 
l'usage courant. 
Aucun des échantillons examinés ne s’est montré 
optiquement vide, mais la trace du faisceau lumineux 
n'avait pas l'aspect qu’il prend dans un milieu colloïde. 
La réflexion latérale de la lumière était incomparable- 
ment plus faible et causée, visiblement, par la présence 
de bulles de gaz plus ou moins microscopiques, ou de 
particules solides étrangères au verre. Si l’on fait 
abstraction de cette cause de réflexion qui est d’ailleurs 
tout accidentelle, on reconnait que la dissolution des 
silicates colorés, dans le verre, est une dissolution véri- 
table et non une solution colloïdale. La chose s’observe 
le mieux avec les verres colorés en vert-bleu à l’aide du 
silicate ferreux. L’un de ces échantillons donnait si peu 
de réflexion latérale qu’il paraissait optiquement vide. 
Les verres incolores, d'autre part, ont permis de faire 
une observation particulière. Les verres incolores par 
eux-mêmes (le cristal, comme il a été dit) font voir une 
légère trace bleuâtre quand ils sont éclairés par la lumière 
électrique blanche. Cette trace bleuâtre change de couleur 
si l’on interpose des milieux colorés entre la source de 
lumière et le verre, de façon à demeurer isochromatique 
avec l'écran coloré. En outre, sa lumière est polarisée dans 
un plan passant par la source lumineuse. Le cristal inco- 
lore se comporte done comme un milieu trouble d’une 
ténuité extrême. Celui-ci renvoie aussi, comme on sait, 
plus facilement les ondes plus réfrangibles et paraît 
bleuâtre par réflexion, tandis que par transparence il paraît 
jaune, orangé ou rouge, selon son épaisseur. Les cylindres 
de verre dont je disposais, longs de 0",60, étaient Jau- 
nâtres par transparence. 
